## Pengaruh Variasi Ukuran Mesh Terhadap Nilai Kalor Briket Arang Tempurung Kelapa
La Ode Sabindo ¹ ) , Kadir ² ) , Muhammad Hasbi ³ )
1 Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Unuversitas Halu Oleo
2,3 Staf Pengajar Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Unuversitas Halu Oleo Jl. H.E.A Mokodompit Kampus Baru Tridharma Anduonohu, Kendari 93232
Email Penulis: laodesabindo14@gmail.com Article Info Abstrak Available online March 31, 2020 Kebutuhan  dan  konsumsi  energi  saat  ini  semakin  meningkat  dan  terfokus  pada penggunaan bahan bakar minyak dan gas yang harganya semakin meningkat dan cadangannya  sangat  terbatas.  Salah  satu  energi  alternatif  yang  perlu dikembangkan  melalui  pengolahan  limbah  pertanian  adalah  bahan  bakar  briket. Bahan baku briket yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempurung kelapa. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  ukuran mesh terhadap karakteristik  termal  briket  arang  tempurung  kelapa.  Metode  penelitian  yang digunakan  berupa  eksperimen  dengan  tahapan  pelaksanaan  yaitu  tempurung kelapa  diarangkan  dan  dihaluskan  serta  diayak  menggunakan  ayakan  20,  30  dan 40 mesh dan  menggunakan  perekat  tepung  kanji  10  %  dari  berat  bahan  baku dengan  tekanan  100  kgf/cm².  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  semakin  kecil ukuran  partikel  maka  nilai  kalor  semakin  tinggi  sebesar  6118.49  cal/g.  kadar  air 8.45 %, kadar abu 2.56 %, zat terbang 13.28 % dan karbon terikat 75.71 %. Sebagai kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  tingkat  karakteristik  termal  briket  arang tempurung kelapa dipengaruhi oleh ukuran partikel, semakin kecil ukuran partikel maka semakin tinggi nilai kalor yang dihasilkan.
Kata kunci : briket, tempurung kelapa, tepung kanji, ukuran partikel

## Abstract
Energy demand and consumption is currently increasing and is focused on the use of fuel oil and gas whose prices are increasing and reserves are very limited. One alternative  energy  that  needs  to  be  developed  through  processing  agricultural waste  is  briquette  fuel.  The  raw  material  for  briquettes  used  in  this  study  is coconut shell. The purpose of this study was to determine the effect of variations in  mesh  size  on  the  thermal  characteristics  of  coconut  shell  charcoal  briquettes. The  research  method  used  in  the  form  of  experiments  with  the  stages  of  the implementation of the coconut shell made and crushed and sifted using 20, 30 and 40 mesh sieves and using starch adhesive 10 % of the weight of raw materials with a  pressure  of  100  kgf/cm².  The  results  showed  that  the  smaller  the  particle  size, the higher the heating value of 6118.49 cal/g. 8.45% moisture content, 2.56 % ash content, 13.28 % fly substance and 75.71 % bonded carbon. The conclusion of this research is the level of thermal characteristics of coconut shell charcoal briquettes is influenced by particle size, the smaller the particle size, the higher the heating value produced.
Keywords: Briquette, coconut shell, starch, particle size

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan  dan  konsumsi  energi  saat  ini semakin meningkat dan terfokus pada penggunaan  bahan  bakar  minyak  dan  gas  yang harganya  semakin  meningkat  dan  cadangan sangat  terbatas.  Tingkat  konsumsi  minyak  naik pertahunnya. Pada tahun berikutnya diperkirakan

## ENTHALPY: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
Journal homepage: http://ojs.uho.ac.id/index.php/ENTHALPY
akan  terus  menerus  meningkat,  sehingga persediaan  minyak  di  Indonesia  akan  semakin menipis.  Dengan  adanya  kondisi  seperti  ini, berbagai  usaha  dilakukan  untuk  mengurangi ketergantungan  terhadap  minyak,  salah  satunya dengan  memanfaatkan  sumber  energi  alternatif yang ada.
Salah  satu  sumber  energi  yang  dapat dihasilkan  melalui  pengolahan  limbah  pertanian adalah  bahan  bakar  briket.  Penggunaan  briket sebagai bahan bakar maka kita dapat menghemat penggunaan kayu sebagai hasil utama dari hutan. Selain  itu  penggunaan  briket  arang  dapat menghemat  pengeluaran  biaya  untuk  membeli minyak tanah dan gas elpiji.
Biomasa  adalah  suatu  limbah  benda  padat yang  bisa  dimanfaatkan  kembali  sebagai  sumber bahan  bakar.  Energi  biomasa  dapat  menjadi sumber  energi  alternatif  pengganti  bahan  bakar fosil (minyak bumi) karena beberapa sifatnya yang menguntungkan  yaitu  sumber  energi  ini  dapat dimanfaatkan secara lestari karena sifatnya dapat diperbaharui,  sumber  energi  ini  relatif  tidak mengandung unsur sulfur sehingga tidak menyebabkan  polusi  udara  dan  juga  dapat meningkatkan  efesiensi  pemanfaatan  sumber daya hutan dan pertanian [1].
Tempurung  kelapa  memiliki  komposisi  kimia mirip  dengan  kayu,  mengandung  lignin,  pentosa dan selulosa. Tempurung kelapa dalam penggunaan  biasanya  digunakan  sebagai  bahan pokok  pembuatan  arang  dan  arang  aktif.  Hal tersebut dikarenakan tempurung kelapa merupakan  bahan  yang  dapat  menghasilkan  nilai kalor  sekitar  6.500-7.600  kcal/g.  Untuk  proses pengujian nilai kalor pada tempurung kelapa yaitu dengan  menggunakan  alat  bomb  calorimeter. Selain  memiliki  nilai  kalor  yang  cukup  tinggi, tempurung  kelapa  juga  cukup  baik  untuk  bahan arang aktif [2].
Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat briket arang  adalah  berat  jenis  bahan  bakar  atau  jenis serbuk  arang,  kehalusan  serbuk,  suhu  karbonisasi dan  tekanan  yang  dilakukan  pada  saat  dilakukan pengempaan.  Selain  itu  percampuran  formula dengan  briket  juga  mempengaruhi  sifat  briket. Syarat  briket  yang  baik  adalah  briket  yang permukaannya  halus  dan  tidak  meninggalkan bekas  hitam  di  tangan.  Selain  itu  sebagai  bahan bakar,  briket  juga  harus  memenuhi  kriteria sebagai  berikut,  mudah  dinyalakan,  tidak mengeluarkan  asap,  emisi  gas  hasil  pembakaran tidak  mengandung  racun,  kedap  air  dan  hasil
pembakaran  tidak  berjamur  bila  disimpan  pada waktu  lama  dan  menunjukkan  upaya  laju pembakaran  (waktu  laju  pembakaran  dan  suhu pembakaran) yang baik [3].
Ukuran partikel sangat berpengaruh terhadap kualitas  briket  karena  lebih  kecil  ukurannya  akan menghasilkan  rongga  yang  lebih  kecil  pula sehingga  kerapatan  partikel  briket  akan  semakin besar dan kualitas briket semakin bagus dan tidak mudah  pecah/hancur  [4].  Ukuran  partikel mempengaruhi  kekuatan  briket  yang  dihasilkan karena ukuran yang lebih kecil akan menghasilkan rongga  yang  lebih  kecil  pula  singga  kuat  tekan briket  akan  semakin  besar  sedangkan  distribusi ukuran akan menentukan kemungkinan penyusunan  yang  lebih  baik  [5].  Ukuran  butiran arang  yang  semakin  kecil  memiliki densitas yang lebih  tinggi,  sehingga  makin  besar  area  kontak dengan  udara  yang  mampu  mengikat  air. Penyerapan  air  pada  arang  terjadi  setelah  proses pirolisis  selesai.  Besarnya  jumlah  air  yang  diserap tergantung  pada  kondisi  udara  dan  tempat dimana arang tersebut disimpan [6].
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  ukuran mesh terhadap  nilai  kalor  briket  arang  tempurung kelapa

## 2. Metode Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian adalah cetakan  briket,  ayakan,  Mesin  tekan  ( press ), tabung  pembakaran, Stopwatch , Thermocouple thermometer ,  Timbangan  digital, Differential Scanning  Calorimetry (DSC)  4000 Perkin  Elmer . Sedangkan  bahan  yang  digunakan  adalah Tempurung kelapa, dan Tepung kanji.
Prosedur  kerja  pada  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan dan pengeringan bahan baku Bahan  baku  (tempurung  kelapa)  dikumpulkan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari sampai semuanya kelihatan kering;
2. Pengarangan Bahan  baku  yang  telah  kering  kemudian diarangkan  dengan  menggunakan  drum  oli bekas;
3. Penggilingan dan penyaringan
Bahan  baku  yang  telah  jadi  arang  kemudian dihancurkan  dengan  menggunakan  mesin penggiling  hingga  halus  kemudian  diayak dengan ukuran 20, 30, dan 40 mesh ; 4. Pencetakan dan pengempaan
Bahan  yang  telah  dicampur  dengan  bahan perekat dimasukan kedalam cetakan kemudian dilakukan pengempaan;
5. Pengeringan Briket  arang  yang  dihasilkan  kemudian dikeringkan dibawah sinar matahari.
6. Pengujian kualitas briket;
Karakteristik  briket  yang  diuji  meliputi,  nilai kalor, kadar air, kandungan zat terbang, kadar, fixed karbon dan laju pembakaran.
Adapun  parameter-parameter  yang  diuji adalah sebagai berikut:
1. Nilai kalor Prosedur pengukuran nilai kalor (HHV) adalah sebagai berikut:
a. Menghidupkan  peralatan deferential  scanning calorimetry;
b. Menghidupkan komputer;
c. Mengatur seluruh komponen aksesoris peralatan sesuai ketentuan;
d. Pengukuran  sampel  dilakukan  dibawah  aliran gas nitrogen dengan kecepatan 20 mL/menit;
e. Menimbang sampel sampai 10 - 20 mg (kering) dan dipanaskan dalam wadah aluminium pada temperatur 30-400 o C; f. Hasil  uji  ini  diperoleh  dengan  kecepatan scanning 20 o C/menit;
g. Mencatat  nilai  energi  yang  dihasilkan  oleh sampel;
2. Pengukuran Moisture (kadar air)
Kadar  air  briket  sangat  mempengaruhi  nilai kalor  atau  nilai  panas  yang  dihasilkan.  Tingginya kadar  air  akan  mennyebabkan    penurunan  nilai kalor.  Hal  ini  disebabkan  karena  panas  yang tersimpan dalam briket terlebih dahulu digunakan untuk    mengeluarkan  air  yang  ada  sebelum kemudian  menghasilkan  panas  yang  dapat dipergunakan sebagai panas pembakaran [7].
Untuk menghitung kadar air dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:
Air % = D A × 100 %                                                 (1)
Keterangan:
D = bobot air (g) A = bobot sampel (g) 3. Kadar abu Senyawa yang banyak terkandung dalam abu hasil pembakaran briket adalah silikat. Kandungan silikat  yang  tinggi  menunjukkan  kadar  abu  yang tinggi  dalam  briket.  Kadar  abu  yang  terkandung pada  briket  akan  mempengaruhi  nilai  kalornya. Semakin tinggi kadar abu yang terkandung dalam briket maka semakin rendah nilai kalornya [7].
Untuk menghitung kadar abu dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:
Abu = D A × 100%                                                     (2)
Keterangan: D = bobot abu (g)
A = bobot sampel (g)
4. Fixed karbon Nilai  kadar  karbon  diperoleh  melalui pengurangan  angka  100  dengan  jumlah  kadar  air (kelembaban), kadar abu, dan jumlah zat terbang.
Fixed  carbon menunjukkan  jumlah  zat  dalam biomassa  kandungan  utamanya  adalah  carbon, hidrogen  oksigen,  sulfur  dan  nitrogen  yang  tidak terbawa dalam bentuk gas.
Alat  yang  digunakan  untuk  pengujian adalah furnace ,  cawan  porselin  dan  timbangan digital [8].
Untuk  menghitung  fixed  karbon  dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:
Fc = 100 − (a + b + c)100 %                        (3) Keterangan:
Fc   = fixed karbon A   = kadar air % B   = kadar abu %
C = zat menguap %
5. Volatile Matters (VM) Volatile  matters adalah  bagian  dari  briket dimana  akan  berubah  menjadi volatile  matters (produk)  bila  briket  tersebut  dipanaskan  tanpa ada udara pada suhu lebih kurang 950 ºC [8].
Untuk Volatile  matters dapat  menggunakan persamaan sebagai berikut:
Vm % = D − A A × 10                                                (4)
Keterangan:
Vm  = volatile matters
D = selisih bobot
A = bobot sampel
6. Laju pembakaran Pengujian laju pembakaran dilakukan dengan mengamati  perubahan  massa  dan  peningkatan temperatur briket akibat pembakaran [9].
Untuk  menghitung  laju  pembakaran  dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:
Laju pembakaran = Massa briket1 − Massa briket2 Waktu pembakaran (5)

## 3. Hasil dan Pembahasan
Setelah  dilakukan  penelitian  pengaruh variasi ukuran mesh terhadap karakteristik termal briket  tempurung  kelapa  dengan  variasi  ukuran
mesh yang di gunakan yaitu ayakan 20, 30 dan 40 mesh . Maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil analisa bahan baku briket arang tempurung kelapa Parameter Satuan Mesh 20 Mesh 30 Mesh 40 Metode Analis Air % 11.62 10.84 8.45 Gravimetri abu % 2.17 2.23 2.56 Gravimetri Zat terbang % 12.78 12.91 13.28 Gravimetri Karbon terikat % 73.43 73.93 75.71 Gravimetri Nilai kalor Cal/g 5292.24 5568.73 6118.49 DSC
Dari  hasil  penelitian  di  atas  maka  dapat dilakukan  pembahasan  tentang  pengaruh  variasi ukuran mesh terhadap  briket  tempurung  kelapa dengan grafik sebagai berikut:
1. Nilai kalor Pengujian  nilai  kalor  dilakukan  dengan  alat diferensial  scanning  calorimetry yang  tujuannya adalah  untuk  mengetahui  nilai  panas  yang  dapat dihasilkan  oleh  suatu  briket  arang  tempurung kelapa  dengan  variasi  ukuran mesh .  Sebelum dilakukan  pengujian,  sampel  ditimbang  dengan berat  maksimum  5-gram  yang  merupakan  berat maksimal yang diizinkan pada alat tersebut.
Gambar 1. Variasi ukuran partikel terhadap nilai kalor
Nilai  kalor  merupakan  ukuran  panas  atau energi  panas  yang  di  hasilkan  dari  suatu  bahan bakar.  Berdasarkan  grafik  di  atas,  maka  dapat dilihat  bahwa  pada mesh 20  menghasilkan  nilai kalor  5292.24  cal/gram, mesh 30  menghasilkan nilai  kalor  5568.73  cal/gram  dan mesh 40 menghasilkan  6118.49  cal/gram.  Nilai  kalor tertinggi  terdapat  pada mesh 40  dan  yang terendah terdapat pada mesh 20. Ukuran partikel pada  briket  sangat  berpengaruh  karena  semakin kecil  ukuran  partikel  maka  semakin  besar  nilai kalor  yang  dihasilkan  begitupun  sebaliknya semakin  besar  ukuran  partikel  maka  semakin rendah  nilai  kalor  yang  dihasilkan.  Hal  ini disebabkan  karena  briket  dengan  ukuran  partikel
yang  kecil  akan  menyimpan  air  sedikit  di dalamnya,  berbeda  jika  briket  dengan  ukuran partikel  yang  lebih  besar  akan  menyimpan  air yang  cukup  besar.  Hal  ini  terjadi  karena  rongga dari  ukuran  partikel  yang  kecil  lebih  besar sehingga  air  akan  mudah  menguap,  berbeda dengan briket ukuran partikelnya besar menyebabkan rongga yang lebih kecil sehingga air di  dalam  briket  sulit  untuk  keluar,  yang menyebabkan nilai dari kalor menurun.
2. Kadar air
Kadar air briket adalah perbandingan berat air yang  terkandung  dalam  briket  dengan  briket tersebut  setelah  dipanaskan.  Kadar  air  sangat mempengaruhi  nilai  kalor  atau  nilai  panas  yang dihasilkan. Tingginya kadar air akan menyebabkan penurunan  nilai  kalor,  hal  disebabkan  karena panas  yang  tersimpan  dalam  briket  terlebih dahulu  digunakan  untuk  mengeluarkan  air  yang ada  sebelum  kemudian  menghasilkan  panas  yang dapat dipergunakan sebagai panas pembakaran
Gambar 2. Hasil pengujian variasi ukuran partikel terhadap kadar air
Berdasarkan  grafik  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  pada mesh 20  menghasilkan  kadar  air 11.62 %, mesh 30 menghasilkan kadar air 10.84 % dan mesh 40 menghasilkan kadar air 8.45 %. Kadar air  menurun  seiring  dengan  ukuran  partikel  yang semakin  kecil.  Ukuran  partikel  yang  kecil  pada briket akan menyerap air lebih sedikit dibandingkan  dengan  briket  ukuran  partikel  yang
4500 5000 5500 6000 6500 Mesh 20 Mesh 30 Mesh 40 Ca l/g Nilai Kalor 0 5.5 11 16.5 Mesh 20 Mesh 30 Mesh 40 11.62 10.84 8.45 K a d a r A ir (% ) Air
besar  karena  briket  dengan  ukuran  partikel  kecil memiliki ukuran pori lebih kecil.

## 3. Kadar abu
Kadar abu ditentukan dengan cara ditimbang berat cawan kosong, kemudian dimasukan 5-gram sampel  kedalam  cawan.  Setelah  itu  dimasukkan kedalam  tanur  pada  suhu  650  ºC  selama  2  jam sampai  berbentuk  abu.  Selanjutnya  sampel didinginkan  di  dalam  desikator  selama  15  menit dan ditimbang beratnya.
Gambar 3. Hasil pengujian variasi ukuran partikel terhadap kadar abu
Berdasarkan grafik di atas maka dapat dilihat bahwa pada mesh 20 menghasilkn kadar abu 2.17 %, mesh 30  menghasilkan  kadar  abu  2.32  %  dan mesh 40  menghasilkan  kadar  abu  2.56  %.  Kadar abu yang paling tinggi terdapat pada mesh 40 dan yang  terendah  terdapat  pada mesh 20. Peningkatan  kadar  abu  seiring  dengan  ukuran partikel  yang  kecil.  Pada  briket  dengan  ukuran partikel yang kecil, briket akan terbakar sempurna karena  memiliki  kadar  air  yang  rendah  dan menyisahkan  hasil  pembakaran  berupa  abu  yang lebih  banyak  dibandingkan  dengan  briket  ukuran partikel  besar.  Hal  ini  disebabkan  pada  briket dengan ukuran partikel yang lebih besar terdapat kadar air yang tinggi dan masih terdapat sisa arang yang tidak dapat terbakar dengan sempurna.
4. Kandungan zat terbang
Grafik hasil pengujian terhadap kandungan zat terbang dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Hasil pengujian variasi ukuran partikel terhadap zat terbang
Berdasarkan grafik di atas maka dapat dilihat bahwa  pada  ayakan  20 mesh menghasilkan  zat terbang  12.78  %,  ayakan  30 mesh menghasilkan zat  terbang  12.91  %  dan  ayakan  40 mesh menghasilkan 13.28 %. Zat terbang yang tertinggi terdapat pada ayakan 40 mesh dan yang terendah terdapat  pada  ayakan  20 mesh .  Semakin  kecil ukuran  partikel  briket,  semakin  besar  zat  terbang yang  dihasilkan  dibandingkan  dengan  briket ukuran  partikel  yang  besar.  Semakin  banyak kandungan  zat  terbang  yang  dihasilkan  pada briket  arang  maka  briket  arang  tersebut  akan semakin mudah untuk terbakar dan menyala.

## 5. Fixed carbon (karbon terikat)
Grafik  hasil  pengujian  terhadap fixed  karbon dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:
Gambar 5. Hasil pengujian variasi ukuran partikel terhadap karbon terikat
Fixed  carbon atau  karbon  terikat  merupakan bahan  bakar  padat  yang  tertinggal  setelah  bahan mudah  menguap  habis.  Kandungan  utamanya adalah  karbon,  dan  kandungan  lainnya  yaitu hidrogen, oksigen, sulfur dan nitrogen. Berdasarkan  grafik  di  atas  maka  dapat  dilihat bahwa pada ayakan mesh 20 menghasilkan karbon
12 12.5 13 13.5 14 Mesh 20 Mesh 30 Mesh 40 12.78 12.91 13.28 K an d u n gan Z at Ter b an g (% ) Zat Terbang 72 73 74 75 76 Mesh 20 Mesh 30 Mesh 40 73.43 73.93 75.71 K a rbo n T er ik a t (%) Karbon Terikat 1 1.5 2 2.5 3 Mesh 20 Mesh 30 Mesh 40 2.17 2.32 2.56 K a da r Abu (%) Abu
terikat  73.43  %,  ayakan  30 mesh menghasilkan karbon  terikat  73.93  %  dan  ayakan  40 mesh menghasilkan karbon terikat 75.71 %. Berdasarkan grafik  di  atas  karbon  terikat  yang  tertinggi terdapat pada ayakan 40 mesh dan yang terendah pada  ayakan  20 mesh .  Hal  ini  dipengaruhi  oleh tinggi  rendahnya  kadar  air,  kadar  abu  dan  zat terbang.
Laju  penurunan  massa  merupakan  suatu indikator  kecepatan  suatu  bahan  bakar  padat terbakar  dan  dinyatakan  dengan  massa  yang hilang  tiap  lima  menit  saat  berlangsungnya pembakaran.  Adapun  contoh  perhitungan  laju pembakaran pembakaran briket sebagai berikut: Massa briket 1 = 7.99 gram Massa briket 2 = 6.88 gram Waktu pembakaran = 5 menit Jadi:
Laju pembakaran = Massa briket1−Massa briket2
Waktu pembakaran
Laju pembakaran = 7.99 gram – 6.88 gram 5 mmenit Laju pembakaran = 0.222 gr/menit
Pada  Tabel  2,  berikut  memperlihatkan temperatur  pembakaran  dan  laju  penurunan massa  pada  tiap  dalam  lima  menit  dari  briket arang  tempurung  kelapa  dengan  ukuran mesh yang berbeda:
Tabel 2. Data laju pembakaran pada ayakan 20 mesh Waktu (menit) Massa (g) Rata- rata Temperatur ( o c) Rata- rata 1 2 3 1 2 3 0 9.06 9.07 9.08 9.07 30 30 30 30 5 7.97 7.91 7.97 7.95 103 105 109 105.67 10 7.43 7.22 7.43 7.36 125 124 128 125.67 15 6.88 6.44 6.88 6.73 178 179 183 180 20 5.75 5.37 5.75 5.62 299 298 299 298.67 25 4.52 4.38 4.52 4.47 310 314 324 316 30 3.42 3.55 3.42 3.46 268 288 289 281.67 35 2.52 2.85 2.52 2.63 233 236 246 238.33 40 1.75 2.24 1.75 1.91 200 209 230 213 45 1.23 1.72 1.23 1.39 189 199 201 196.33 50 0.8 1.35 0.8 0.98 156 166 178 166.67 55 0.54 1.05 0.54 0.71 124 134 137 131.67 Tabel 3. Data laju pembakaran pada Ayakan 30 mesh Waktu (menit) Massa (g) Rata- rata Temperatur ( o c) Rata- rata 1 2 3 1 2 3 0 9.1 9.2 8.99 9.05 30 30 30 30 5 8.4 7.98 7.39 7.92 124 122 118 121.33 10 7.71 6.2 6.21 6,70 135 144 145 141.33 15 6.54 5.6 5 5.71 169 178 241 196 20 5.23 4.12 4.03 4.46 190 303 198 230.33 25 4.31 3.38 3.13 3.6 203 310 303 272 30 2.91 2.72 2.53 2.72 356 278 310 314.67 35 2.75 2.27 2.1 2.37 204 243 294 247 40 2.43 1.58 1.46 1.82 198 202 210 203.33 45 2 1.28 1.08 1.43 189 199 204 197.33 50 1.05 0.56 0.55 o.72 162 156 146 154.67
Tabel 4. Data laju pembakaran pada ayakan 40 mesh Waktu (menit) Massa (g) Rata- rata Temperatur ( o c) Rata- rata 1 2 3 1 2 3 0 8.1 7.99 7.98 7.99 30 30 30 30 5 6.92 6.86 6.88 6.88 127 125 121 124.33 10 5.95 5.93 5.58 5.82 210 210 192 204 15 4.65 4.75 4.31 4.57 245 250 241 245.33 20 3.73 3.91 3.4 3.68 269 324 254 282.33 25 2.93 3.26 2.72 2.97 366 356 354 358.67 30 2.31 2.62 2.01 2.31 393 392 315 366.67 35 1.74 2.08 1.42 1.74 298 290 267 285 40 1.2 1.62 0.9 1.24 240 250 230 240 45 0.7 1.27 0.57 0.84 215 240 201 218.67 50 0.64 1.05 0.48 0.72 124 211 137 157.33
Pengujian  dilakukan  dengan  cara  dibakar bergantian tiap briket dan dilakukan sebanyak tiga kali setiap variasi ukuran mesh , lalu di rata-rata.
Gambar 6. Perubahan massa dan temperatur pembakaran terhadap waktu
Berdasarkan  grafik  di  atas  menunjukkan bahwa  temperatur  meningkat  seiring  dengan pembakaran  hingga  pada  menit  tertentu  dan kemudian  kembali  menurun.  Pada  ayakan mesh 20  dengan  laju  pembakaran  0.152  gram/menit, ayakan mesh 30  dengan  laju  pembakaran  0.1665 gram/menit  dan  ayakan mesh 40  dengan  laju pembakaran 0.1454 gram/menit. Laju pembakaran  dipengaruhi  oleh  ukuran  partikel. Partikel  ukuran  yang  lebih  kecil  akan  cepat terbakar.  Partikel  yang  yang  kecil  menghasilkan temperatur  yang  tinggi  dibandingkan  dengan partikel  yang  besar.  Hal  ini  akan  menyebabkan lama  pembakaran  briket  dengan  ukuran  partikel yang kecil akan lebih cepat habis, karena semakin tinggi temperatur maka partikel akan cepat habis.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang  pengaruh  variasi  ukuran mesh terhadap briket  tempurung  kelapa  sebagai  bahan  bakar maka dapat disimpulkan bahwa tingkat karakteristik  termal  briket  arang  tempurung kelapa  dipengaruhi  oleh  ukuran  partikel,  semakin kecil  ukuran  partikel  maka  semakin  tinggi  nilai kalor yang dihasilkan.

## 5. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  setelah dilakukan  penelitian  tentang  pengaruh  variasi ukuran mesh briket arang tempurung kelapa yaitu sebaiknya  pengujian  kadar  air,  kadar  abu,  zat terbang, karbon terikat dan kalor

## Daftar Pustaka
[1]  U.  Surya,  "Pemanfaatan  biomassa  limbah jamur  tiran  sebagai  bahan  bakar  alternatif untuk  proses  sterilisasi  jamur  tiram," Metro: Fakultas  Teknik  Universitas  Muhamadiyah Metro, Vols. Vol. 2, No. 2, pp. 17-22, 2012.
[2]  Triono,  Karakteristik  Briket  Arang  dari Campuran  Serbuk  Gergajian  Kayu  Afrika  ( maesopsis Eminii Engl,) dan sengon (paraseriant  falcataria  L,Nielsen)  dengan penambahan tempurung kelapa (cocos
nuciFera L,) [SKRIPSI], Bogor, Bogor: Departemen  hasil  hutan,  fakultas  pertanian, Institute pertanian bogor, 2006.
[3]  Nursyiwan  and  Nuryetti,  Pembuatan  briket arang dari serbuk gergaju, jakarta: LIPI, 2005.
0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 T em p era tu r (º C) Lama Pembakaran (Min) Mesh 20 Mesh 30 Mesh 40
[4]  I.  Taufik  and  p.  Hesti,  "identifikasi  nilai  kalor dan  waktu  nyala  hasil  kombinasi  ukuran partikel  dan  kuat  tekan  pada  bio-briket  dari bambu," jurnal teknik kimia, vol. Vol 9. No 2, p. 34, 2015.
[5]  E.  sinurat,  "studi  pemanfaatan  briket  kulit jambu mete dan tongkol jagung sebagai bahan bakar  alternatif," skripsi  tugas  akhir  jurusan teknik  mesin  universitas  hasanudin, pp.  8-9,
2011.
[6]  sudiro  and  s.  sigit,  "pengaruh  komposisi  dan ukuran  serbuk  briket  yang  terbuat  dari  batu bara  dan  jerami  padi  terhadap  karakteristik pembakaran," jurnal  sainstech  politeknik idonusa  surakarta, vol.  vol.2  No  2,  pp.  10-11, 2014.
[7]  D. Patabang, "Studi Karakteristik Termal Briket Arang Kulit Buah Kakao," Jurnal Mekanikal, vol. Vol. 23, pp. 23-31, 2011.
[8]  Y.  Pratama,  Z.  Helwani  and  Komalasari,
"Pembuatan Briket Pelepah Sawit
Menggunakan  Proses  Torefaksi  Pada  Variasi
Tekanan  Dan  Penambahan  Perekat  Tapioka," JOM FTEKNIK, vol. Volume 4 No. 1, p. 4, 2017.
[9]  Sandra,  B.  Sosilo  and  R.  Damayanti,  "studi pengaruh  gaya  tekan  terhadap  karakteristik biobriket  kulit  kakao," jurnal  teknologi pertanian  andalas, vol.  Vol.  21  No.2,  pp.  152- 159, 2017.